## ANALISA KUAT TEKAN BATA MERAH PEJAL TERHADAP POSISI PEMBAKARAN DI DALAM TUNGKU KONVENSIONAL
Ir. Irza Ahmad, MT dan Herny Budyany, S.Pd

## Abstrak
The aim of this research was to investigate the difference of strength force of clay brick  toward  burning  position  on  the  box  fire.    The  research  was  conducted  in Structure  laboratory,  The  Major  of  Civil  Engineering,  Faculty  of  Engineering, University of Indonesia. The research method was experiment with three types of treatment.  Those are : the first group was the position on top of box fire, second group was the position on middle of box fire, and third group was bottom of box fire.  The  amount  of  all  tested  clay  brick  are  75  pieces,  each  group  got  20  clay brick, in order to test strength force with Crushing Test.  Based on the research, the findings show that average of strength force clay brick on top position of box fire is 7,48 Mpa, on middle position of  box fire is 12,54 Mpa, and bottom of box fire  is  15,65  Mpa.  The  hipotesis  testing  in  this  research  use  AnalisaVarian (ANAVA) one direction with hipotesis H o : μ A = μ B = μ C and H 1 : μ A ≠ μ B ≠ μ C .  And other  research use Uji Kesamaan Dua Rata-rata with hipotesis H o : μ = μ o and H 1 :  μ  >  μ o .    From  first  hipotesis  received  F hitung =  64,35  >  F tabel =  4,998;  so hipotesis was significant difference of strength force of clay brick toward burning posistion on the box fire. Second hipotesis received t hitung = 5,27 > t tabel = 2,54; so hipotesis  was  strength  force  of  optimum  burning  clay  brick  higher  than  strength force of standard clay brick (SNI 15-2094-2000).
Kata Kunci : Kuat tekan, Bata merah pejal, posisi pembakaran .

## Pendahuluan
Bata merah sebagai salah satu bentuk bahan bangunan, tidak lepas dari pengamatan  bidang  teknik  bangunan.  Dari  segi  teknis  bata  merah  pejal diharuskan  memiliki  spesifikasi  tertentu,  baik  dalam  penggunaannya  untuk dinding  pemisah  ruangan  ataupun  pemikul  gaya  lateral  akibat  gempa.  Maka kuat  tekan  bata  merah  pejal  perlu  diperhatikan  oleh  pengusaha  industri  kecil bata merah pejal.
Banyak  hal  yang  dapat  mempengaruhi  kekuatan  bata  merah,  terutama
20
kuat  tekannya  baik  dilihat  dari  bahan  dasar  maupun  proses  pembuatannya. Akan tetapi semakin maju peradaban maka timbul kemajuan pola berfikir pula, begitu  pula  bata  merah  telah  mengalami  pertumbuhan  dan  perkembangan yang sangat mengesankan, hal ini dikarenakan batu merah merupakan bahan bangunan yang dicari oleh pengusaha industri perumahan.
Dengan meningkatnya  pembangunan  dalam  bidang  perumahan, gedung bertingkat,  sarana  dan  pra  sarana  umum  dan  lain-lainnya.  Dan  juga  banyak diminati  karena  harganya  yang  dapat  terjangkau  oleh  masyarakat  umum, karena bahan baku bata merah yang mudah diperoleh oleh pengusaha industri tersebut dan proses pembuatannya yang tidak terlalu rumit, serta peralatannya yang sederhana.
Proses  pembakaran  bata  merah  pejal  ada  bermacam-macam  cara misalnya  pembakaran  dengan  tungku  yang  sumber  api  yang  berasal  dari bawah,  pembakaran  dengan  sistem  oven  dengan  panas  yang  menyebar keseluruh ruang.
Industri  bata  merah  merupakan  salah  satu  industri  yang  menggunakan bahan bakar kayu dan batu bara, akan tetapi pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan kepada hasil bata merah yang menggunakan pembakaran yang menggunakan  tungku  yang  sumber  api  berasal  dari  bawah  dengan  bahan bakar kayu.   Karena kayu inilah yang sering digunakan oleh para pengusaha industri kecil dan juga mudah untuk didapatkan.

## Perumusan Masalah :
(1)  Apakah  terdapat  perbedaan  kuat  tekan  bata  merah  pejal  terhadap  posisi pembakaran  di  dalam  tungku  konvensional  ?  (2)    Apakah  kuat  tekan  bata merah pejal optimum hasil pembakaran lebih tinggi dari pada kuat tekan bata merah pejal standar ?

## Kerangka Teori
1.  Hakikat kuat tekan
Kuat tekan hancur bata merah, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh suatu benda  uji  bata  merah  dalam  menerima  beban  maksimal.  setiap  bata  merah mempunyai  keterbatasan  kemampuan  dalam  menerima  beban  sehingga  jika beban  yang  diterima  bata  merah  melebihi  kemampuannya  dalam  menerima
beban, maka bata merah akan hancur.
Kuat  tekan  bata  merah  terjadi  akibat  panas  pembakaran,  dimana  makin tinggi  temperatur  pembakaran  maka  makin  tinggi  pula  kuat  tekannya. Sedangkan  nilai  kuat  tekan  bata  merah  adalah  perbandingan  antara  beban tertinggi  dari  alat  penguji  yang  luas  permukaan  bidang  tekan  benda  uji tersebut, hasilnya berupa besaran dalam satuan kg/cm 2 .
2.  Hakikat bata merah pejal
a.  Pengertian dasar
Bata  merah  adalah  unsur  bangunan  yang  digunakan  untuk  pembuatan bagian  konstruksi  bangunan,  berupa  batu –batuan  yang  dibuat  dari  tanah  liat atau  lempung  dengan  atau  tanpa  campuran  bahan  lain,  berbentuk  balok persegi  panjang  dan  dibakar  pada  suhu  yang  tinggi  hingga  mengeras sehingga  tidak  dapat  hancur  lagi  bila  direndam  dalam  air.    Sedangkan  arti pejal  itu  sendiri  menurut  kamus  Bahasa  Indonesia  adalah  tidak  berpori  atau padat.
b. Bahan penyusun
Pembuatan  bata  merah  digunakan  bahan  penyusun  berupa  tanah  liat atau  lempung.  Tanah  liat  ini  merupakan  hasil  pelapukan  batu –  batuan, berbutir halus yang mengandung felsphan (silikat alumunium basa) dan berifat kohesif.

## c.  Proses pembuatan
Pembuatan  bata  merah  secara  garis  besarnya  melalui  empat tahapan, yaitu meliputi proses pelumatan, pencetakan, pengeringan dan proses  pembakaran.  Proses  pembuatan  dapat  dilakukan  dengan  cara manual atau mesin.
3.  Hakikat Posisi Pembakaran
Menurut  kamus  besar  Bahasa  Indonesia,  yang  dimaksud  dengan  posisi adalah  letak  atau  kedudukan.  Sedangkan  pembakaran  adalah  proses,  cara atau pembuatan pembakaran.
Jadi  dapat  disimpulkan  posisi  pembakaran  adalah  letak  atau  kedudukan suatu  benda  yang  terdapat  di  dalam  tungku  pembakaran  untuk  melakukan proses pembakaran.
4.  Hakikat Tungku Konvensional
Tungku  adalah  suatu  tempat/ruangan  yang  dapat  dibuat  dari  batu-batu bata/bata-bata  tahan  api  yang  dapat  dipanaskan  dengan  bahan  bakar/listrik dan  dipergunakan  untuk  membakar  barang-barang  keramik.  Sedangkan menurut  Kamus  Baru  Bahasa  Indonesia,  konvensional  adalah  tradisional. Nama-nama  yang  biasa  dipergunakan  untuk  menyebut  tungku  adalah  dapur, tanur, oven atau kiln.

## 5. Adukan (Mortar )
Adukan (mortar) adalah bahan yang diperoleh dengan pencampuran beberapa  bahan  baku  seperti  pasir,  semen  dan  air.  Bahan baku penyusun adukan (mortar) dapat mempengaruhi kualitas kuat tekan bata merah pejal, antara lain :
a.  Semen
Semen adalah suatu bahan yang bersifat kohesif dan adhesif yang diperlukan untuk mengikat agregat halus menjadi suatu massa.
b.  Agregat Halus
Agregat halus adalah pasir alam hasil desintegrasi alami atau pasir buatan yang dihasilkan oleh industri pemecahan batu dan mempunyai ukuran butir-butir antara 0,075 mm sampai dengan 5 mm.
c. Air
Air yang digunakan untuk pembuatan adukan harus memenuhi persyaratan berikut :
1)    Harus bersih dengan kata lain : bebas dari bahan organik.
2)     Tidak boleh mengandung minyak, garam dan zat-zat lain yang dapat merusak pasangan
Tujuan  Penelitian  : Tujuan  penelitian  secara  operasional  adalah untuk  mengetahui  perbedaan  kuat  tekan  bata  merah  pejal  karena adanya  perbedaan posisi  pembakaran dalam  tungku  konvensional  dan untuk  membandingkan  kuat  tekan  bata  merah  pejal  hasil  pembakaran optimum  lebih  tinggi  daripada  kuat  tekan  bata  merah  pejal  standar minimum

## Metode
Metode  yang  akan  digunakan  adalah  metode  e xperimental. Dalam penelitian  ini  digunakan  ( The  one-shot  case  study ),  yaitu  suatu  kelompok dikenai  perlakuan  tertentu,  lalu  setelah  itu  dilakukan  pengukuran  terhadap variabel tergantung.
Prosedur penelitian : Benda uji bata merah pejal dibedakan menjadi tiga bagian  yaitu  bata  merah  pejal  lapisan  atas  posisi  pembakaran  dalam  tungku, lapisan  tengan  posisi  pembakaran  dalam  tungku  dan  lapisan  bawah  posisi pembakaran dalam tungku.
Untuk mengetahui kuat tekan bata merah pejal tersebut digunakan alat uji tekan standar.
Proses pengujian benda uji bata merah pejal sebagai berikut :
1.  Penomoran benda uji bata merah
Benda uji bata merah pejal dari setiap lapisan diambil sebanyak 20 buah.
Setelah itu diberi nomor pada setiap benda uji bata merah pada masing- masing lapisan dengan nomor yang berbeda-beda, dengan maksud agar tidak terjadi pencampuran. Cara penomorannya yaitu benda uji bata merah diberi nomor 1A, 2A, 3A, … , 20A.
2.  Pengukuran bata merah pejal
Pengukuran bata merah pejal meliputi panjang, lebar dan tinggi.  Pengukuran ini dilakukan sebelum dan sesudah pemotongan bata merah pejal.  Masing- masing pengukuran dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali pada tempat-tempat yang berbeda-beda.
MEN A RA , JURNAL TEKNIK SIPIL  VOL. I, NO. 1, JANUARI  2006 : 19-29
24
3.  Pemotongan dan penyekatan benda uji dengan adukan
Setelah pengukuran kemudian dilakukan pemotongan di tengah-tengah pada setiap benda uji bata merah menjadi dua bagian yang sama panjang. Tiap-tiap potongan yang ke satu ditumpukkan pada potongan yang lain. Ruang antara potongan tersebut diisi adukan 1 pc : 4 psr sebesar  6 mm.
Pembuatan  benda  uji  dilakukan  dalam  cetakan  seperti  gambar  dibawah  ini. Keesokkan harinya cetakan dilepas dan kemudian direndam dalam air bersih selama 24 jam.
4.  Pengujian kuat tekan bata merah pejal
Jaga  kelembaban  benda  uji  dengan  suhu  kamar  sampai  waktu  pengujian dengan  cara  menutupi  dengan  karung  basah.  Sebelum  diuji  diukur  lebar, panjang  maupun  tinggi  dari  benda  uji  tersebut  serta  berat  benda  uji  dengan mengisi daftar isian.
Benda uji tersebut ditekan dengan mesin tekan hingga hancur. Kecepatan penekanan diatur hingga sama dengan 2 kg/cm 2 /detik.

## Hasil Penelitian
Besarnya  kuat  tekan  pada  suatu  benda  uji  dapat  bervariasi  sesuai dengan karakteristik benda uji tersebut.  Bata merah pejal memiliki kuat tekan yang  bervariasi  sesuai  dengan  bahan  penyusun  yang  digunakan  dan  cara pembuatannya, akan tetapi menurut SNI 15-2094-2000 kuat tekan minimal 50 kg/cm 2 atau 5 Mpa.
Distribusi frekuensi kuat tekan bata merah pejal lapisan atas.
Dari hasil pengujian kuat tekan bata merah sampel X A sebanyak 20 buah data diperoleh nilai kuat tekan bata merah lapisan atas tertinggi sebesar 11,47 Mpa  dan  terendah  5,37  Mpa.    Kemudian  dikelompokkan  menjadi  5  kelas interval.  Dan dari data-data yang diperoleh maka dapat diketahui x =  7,48 , Mo = 7,06 dan Me = 7,36 serta s = 1,56
Tabel 1. Distribusi frekuensi data bata merah pejal lapisan atas Nilai f 1 x 1 f 1. x 1 5,37 - 6,59 5 5,98 29,90 6,60 - 7,82 8 7,21 57,68 7,83 - 9,05 3 8,44 25,32 9,06 - 10,28 3 9,67 29,01 10,29 - 11,51 1 10,90 10,90
Grafik 1: Distribusi frekuensi kekuatan bata merah pajal atas
Data kuat tekan bata merah pejal lapisan tengah
Dari hasil pengujian kuat tekan bata merah sampel X B sebanyak 20 buah data  diperoleh  nilai  kuat  tekan  bata  merah  lapisan  tengah  tertinggi  sebesar 15,79 Mpa dan terendah 8,45 Mpa. kemudian dikelompokkan menjadi 5 kelas interval. Dan dari data-data yang diperoleh maka dapat diketahui x = 12,54, Mo = 121,14 dan Me =  12,38 serta s = 2,09 .
0 2 4 6 8 1 0 5 ,3 7  -  6 ,5 9 6 ,6 0  -  7 ,8 2 7 ,8 3  -  9 ,0 5 9 ,0 6  -  1 0 ,2 8 1 0 ,2 9  -  1 1 ,5 1
N i l a i   k u a t   t e k a n   ( M p a )
F r e k u e n s i S e r ie s 1
Tabel 2.  Distribusi frekuensi data bata merah pejal lapisan tengah
Nilai F 1 x 1 f 1. x 1 8,45 - 9,92 2 9,19 18,38 9,93 - 11,39 4 10,66 42,64 11,40 - 12,86 6 13,13 78,78 12,87 - 14,33 4 13,60 54,40 14,34 - 15,80 4 15,07 60,28
0 1 2 3 4 5 6 7 8,45 - 9,92 9,93 - 11,39 11,40 -
12,86 12,87 - 14,33 14,34 -
15,80 Nilai kuat tekan (M pa) F re k u e n s i Series1
Grafik 2. Distribusi frekuensi kuat tekan bata merah pejal lapisan tengah
Data kuat tekan bata merah pejal lapisan bawah
Dari hasil pengujian kuat tekan bata merah sampel X C sebanyak 20 buah data  diperoleh  nilai  kuat  tekan  bata  merah  lapisan  bawah  tertinggi  sebesar 20,88 Mpa dan terendah 10,64 Mpa. kemudian dikelompokkan menjadi 5 kelas interval. Dan dari data-data yang diperoleh maka dapat diketahui x = 15,37, Mo = 13,37 dan Me = 14,74 serta  s =  3,01.
Tabel 3. Distribusi frekuensi data bata merah pejal lapisan bawah
Nilai f 1 x 1 f 1. x 1 10.64 - 12.68 4 11,66 46,64 12.69 - 14.73 6 13,71 82,26 14.74 - 16.78 2 15,76 31,52 16.79 - 18.83 4 17,81 71,24 18.84 - 20.88 4 19,86 79,44
0 1 2 3 4 5 6 7 10.64 - 12.68 12.69 - 14.73 14.74 - 16.78 16.79 - 18.83 18.84 - 20.88 Nilai kuat tekan (Mpa) F re k u e n s i Series1
Grafik 3. Distribusi frekuensi kuat tekan bata merah pejal lapisan bawah

## Pembahasan
1.  Terdapat perbedaan kuat tekan bata merah pejal terhadap posisi pembakaran di dalam tungku konvensional.
Hal  ini  dikarenakan  pada  setiap  lapisan  akan  mendapatkan  temperatur yang  berbeda-beda  dan  semakin  tinggi  temperatur  dan  semakin  lama  waktu pembakaran,  kuat  tekan  semakin  tinggi  dan  semakin  keras  (lenting).    Hal  ini merupakan  sifat  dari  lempung  yang  bila  dibakar  pada  temperatur  tinggi  akan menjadi  sangat  keras.    Akan  tetapi,  kuat  tekan  yang  tinggi  tidak  menjamin mutu  bata  merah  pejal  senakin  baik  karena  bata  merah  pejal  yang  terlalu keras tidak cukup baik untuk bahan bangunan.
2.  Kuat takan bata merah pejal optimum hasil pembakaran lebih tinggi dari kuat tekan bata merah pejal standar minimum.
Hal  ini  dikarenakan  bahan  penyusun  yang  terkandung  dari  bata  merah pejal tersebut berlainan, maka kuat tekannya pun akan berlainan. Penelitian ini kuat tekan yang diperoleh lebih tinggi dari kuat tekan standar minimum, karena kuat  tekan  yang  tinggi  akan  memperkokoh  bangunan.    Tetapi  harus  juga diperhatikan  sifat  fisik  lainnya,  karena  kriteria-kriteria  sifat  fisik  bata  merah pejal bukan hanya tergantung dari kuat tekan yang tinggi saja.
Implikasi  :  Hasil  penelitian  ini  memenuhi  teori  Ritonga  yang menyatakan bahwa kuat tekan terjadi akibat panas pembakaran, dimana tinggi temperatur pembakaran maka makin tinggi pula kuat tekannya.  Sehingga dapat dikatakan
temperatur  mempengaruhi  kuat  tekan,  sedangkan  posisi  pembakaran  yang menentukan  tinggi  rendahnya  kuat  tekan.    Karena  pada  lapisan  bawah pembakaran  dekat  dengan  sumber  api,  sedangkan  lapisan  atas  jauh  dari sumber api.
Demikian  juga  hasil  penelitian  kedua  memenuhi  teori  Suhana  yang menyatakan    nilai kuat  tekan  yang  baik  berada diatas kuat  tekan  bata merah pejal  standar  minimum  yang  ditentukan.    Pada  penelitian  ini  kuat  tekan  yang diperoleh  lebih  tinggi  dari  kuat  tekan  standar.    Maka  untuk  memperoleh  kuat tekan  yang  tinggi  dapat  ditindak  lanjuti  dengan  cara  penyebaran  informasi kepada  pengusaha  industri  bata  merah  pejal  dan  dunia  konstruksi,  serta masyarakat.

## Kesimpulan Dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yaitu  :  terdapat  perbedaan  kuat  tekan  bata merah  pejal  terhadap  posisi  pembakaran  dan  kuat  tekan  bata  merah  pejal optimum  hasil  pembakaran  lebih  tinggi  dari  kuat  tekan  bata  merah  pejal standar minimum, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Terdapat perbedaan kuat tekan bata merah pejal pada posisi pembakaran di dalam tungku konvensional.
2.  Kuat tekan bata merah pejal optimum hasil pembakaran lebih tinggi daripada kuat tekan bata merah pejal standard minimum.
3.  Kuat tekan bata merah pejal lapisan atas memperoleh kuat tekan yang paling besar sebesar 11,47 Mpa dan terkecil sebesar 5,37 Mpa.  Kuat tekan bata merah pejal lapisan tengah yang paling besar sebesar 15,79 Mpa dan terkecil sebesar 8,45 Mpa.  Dan kuat tekan bata merah pejal lapisan bawah yang terbesar sebesar 20,88 Mpa dan terkecil sebesar 10,64 Mpa.

## Saran
Dari  Kesimpulan  yang  telah  dikemukakan  dalam  penelitian  ini,  maka peneliti mencoba memberikan saran antara lain :
1.  Diharapkan suatu kajian untuk membuat rancangan dapur pembakaran yang paling sesuatu untuk mendapatkan panas yang merata pada setiap lapisan pembakaran bata merah pejal.
2.  Pengusaha industri kecil bata merah pejal hendaknya dapat mempertahankan kualitas bata merah pejal.
3.  Mutu bata merah pejal yang baik dapat dilihat dari warna bata merah pejal itu sendiri.  Pada penelitian ini warna bata merah pejal lapisan atas memiliki warna merah keabu-abuan, bata merah pejal lapisan tengah memiliki warna merah muda, sedangkan bata merah pejal lapisan bawah memiliki warna merah kehitam-hitaman.
4.  Diadakan penelitian lanjutan terhadap kuat tekan bata merah pejal pada beberapa.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek , Jakarta : Radar Jaya Offset, 1987.
Balai Penelitian Bahan, Petunjuk Praktis Proses Pembuatan Genteng Beton , Jakarta : Departemen Perindustrian, 1996.
Departemen Pekerjaan Umum, Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia , Jakarta : 1982.
Isparjadi, Statistika Pendidikan , Jakarta : Depdikbud, 1988.
Kardiono Tjokrodimulyo, Teknologi Beton , Yogyakarta : Nafiri, 1996.
Made,  Sugiharta  Hardira, Penambahan  Abu  Batu  pada  Campuran  Beton  dan Pengaruhnya terhadap Mutu Beton , Universitas Udayana, 1992
Randing, Penelitian Pengaruh Penambahan Serat Ijuk pada Pembuatan Genteng Beton, Jurnal Pemukiman Vol. X No. 7-8, 1993.
SNI  03-0096-1995, Genteng  Beton  Mutu  dan  cara  Uji ,  Dewan  Standarisasi Nasional, 1995.
SNI 03-0096-1999, Genteng Beton , Dewan Standarisasi Nasional, 1999.
Sugianto  Pandi, Studi  Perbandingan  Beton  Mutu  Tinggi  dengan  Menggunakan Abu Batu sebagai Pengganti Pasir , Universitas Tarumanegara, 1991